— 437 — 



feci osservare, non mi fu possibile ridurre la rigidità del filo di cobalto ad 

 un valore inferiore a 945 X IO 9 [C. G. S.] senza pericolo della rottura del 

 filo sotto l'azione del peso tensore. 



Ripetute ricerche fatte accuratamente per mettere in evidenza una dimi- 

 nuzione di attrito interno, come già si era trovato per i fili di ferro e di 

 nichel, diedero risultati negativi. 



Io credo che l'aumento di attrito interno trovato per i fili di cobalto 

 debba dipendere dalle variazioni di elasticità che tale metallo subisce nel 

 campo magnetico. In condizioni sperimentali identiche a quelle descritte nel 

 presente lavoro già trovai (') che nei fili di ferro sotto l'azione dei campi 

 magnetici oscillatori l'attrito interno diminuisce al contrario di quanto si 

 verifica per i fili di cobalto. Feci allora rilevare che mentre erano osservate 

 le oscillazioni del filo di ferro si notava una torsione dell'estremità libera 

 del medesimo sotto l'azione delle scariche oscillatorie corrispondente in 

 media ad 1,3 divisioni della scala. Osservai nel contempo che generalmente 

 la detta estremità (vista dal di sopra) si torceva nel senso inverso delle 

 lancette di un orologio, e ciò avveniva temporaneamente finche agivano le 

 scariche. Ora in queste ricerche eseguite con il filo di cobalto tanto crudo, 

 quanto ricotto osservai analoga torsione dell'estremità predetta del filo; ma 

 questa (vista sempre dal di sopra) si torceva nello stesso senso delle lancette 

 di mi orologio, cioè in senso contrario a quello già osservato con i fili di 

 ferro. 



Sembra adunque probabile che vi sia qualche legame fra l'anzidetto 

 mutamento di senso della deformazione di torsione nel campo magnetico 

 oscillatorio ed il senso di variazione dell'attrito interno dei fili di ferro e 

 di cobalto nel campo stesso. 



Honda, Shimizu, Kusakabe, Terada ( 2 ) hanno fatto importanti ricerche 

 sul cambiamento delle costatiti elastiche dei corpi ferromagnetici per mezzo 

 della magnetizzazione costante. Credo che sarebbe forse interessante di cercare 

 come tali costanti mutino con magnetizzazione variabile ed in modo parti- 

 colare studiare il cambiamento del modulo di rigidità, ciò che procurerò di 

 fare in ulteriori ricerche. 



Intanto se si ripetono esperienze analoghe a quelle esposte nella pre- 

 sente Nota con campi magnetici costanti e d' intensità crescenti fino a 390 

 gauss si osserva un piccolo aumento di attrito interno che si rende più 

 grande in campi magnetici alternati a 50 periodi e della stessa intensità 

 efficace; insultati di ricerche fatte in proposito saranno esposti in altra Nota. 



IV. Da quanto precede si possono trarre le seguenti conclusioni: 



l 1 ) Eend. Acc Lincei, voi. XX, serie 5 a , 2° sem. 1911, pag. 104. 

 ( 2 ) Phylos. Magaz., voi. IV, 1902, pp. 459 e 537; voi. XIII, 1907, pag. 62. Physik. 

 Zeitschr, 1905, pag. 622. 



